Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 349 



stellung einer marktgerechten Ware lassen annehmen, daB die Voraus- 

 setzungen eines niederen Preises gegeben sind. 



Die mir zugekommenen Proben der Rohware batten eine licht- 

 braunliche Farbe, ein wergartiges Aussehen und enthielten eine groBe 

 Menge von glatten Fasern, deren Langen oben bereits angegeben wurden. 

 Die Fasern bestehen aus Baslzellen, welche meist zu 4 12 vereint einen 

 dichtgefiigten Strang bilden. Huchst charakteristisch sind die Ausbuch- 

 tungen dieser Bastzellen (Fig. 96), welche ich bisher an keiner anderen 

 Faser wahrgenommen babe. Auch die analogen Faserzellen von Posi- 

 donia oceanica zeigen diese Ausbuchtungen nicht, so daB diese letzteren 

 zur Unterscheidung unserer Fasern von anderen vegetabilischen Fasern 

 benutzt werden kunnen. Die Bastzellen erreichen, soviel ich gesehen habe, 

 nie die Lange von 2 mm. Die Wandverdickung ist eine gleichmaBige, doch 

 sind einzelne Zellen verhaltnismaBig du'nn-, andere relativ dickwandig. 

 Der maximale Querschnittsdurchmesser liegt zwischen 8 und 1 4 (.1. Die 

 Posidoniafaser ist stark verholzt. Nach dem Grafeschen Verfahren 

 gepriift, ist der Verholzungsgrad dieser Faser sogar holier als der der 

 Jute. Setzt man den Verholzungsgrad der Jute = 1 , so ist der der 

 Posidoniafaser = 1,4 (s. oben p. 44). 



Einige Monate nach meiner mikroskopischen Untersuchung des mir 

 aus den bohmischen Fabriken zugesendeten Materials teilte mir Prof, 

 v. Iterson die Resultate seiner mikroskopischen Untersuchungen der 

 Posidoniafaser mit, welche im wesentlichen mit meinen Beobachtungen 

 ubereinstimmen. Auch die charakteristischen Ausbuchtungen der Fasern 

 waren ihm aufgefallen. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daB 

 die aus Bohmen mir zur Untersuchung zugekommene Ware mit der von 

 ihm untersuchten vollkommen identisch ist. Ich mochte nur bemerken, 

 dafi mir die botanische Provenienz der mir aus Bohmen zugeschickten 

 Ware vollkommen unbekannt war, wahrend Prof. v. Iterson wuBte, 

 daB es sich um die Faser von Posidonia australis handelte. 



Die Faser laBt sich gut bleichen. Prof. v. Iterson ubersandte mir 

 gebleichte Fasern von licht flachsblonder Farbe. Die mir gleichfalls von 

 hm zugeschickte veredelte Faser hatte ein sehr gleichartiges Aussehen 

 und erinnerte nicht mehr an das wergartige Aussehen der Rohware. 



Die alteste Angabe iiber die Faser von Posidonia australis, welche 

 mir vorgekommen ist, stammt aus dem Jahre 1909 1 ). 



4) A new fibre (Posidonia australis), Journ. Dep. Agr. West Austral. XVIII 

 4909). Ferner: Tropenpflanzer, 1909, p. 493; Neue Faserstoffe, Miinchen 4919, p. 61. 



